F L U 



Les mêmes additions doivent encore être faîtes à 

 i'ailiage du nltre avec les métaux de difficile fiifion. 



Pour réduire une mine fufible de plomb , on em- 

 ployé deux parties de fiux noir , un quart de limaille 

 de fer, & autant de fiel de verre, fur une partie de la 

 mine calcinée , mais pefée avant la calcination. f^oy. 

 Essai. 



Si la mine eft rendue réfraâaire par la préfence 

 des pyrites , fur deux parties de mine calcinée , pe- 

 fée avant la calcination , on met fix parties de fiux 

 noir & deux de fiel de verre. 



Quand elle eil réfraftaire en conféqiience des- ter- 

 res & des pierres , & incapable d'être traitée par le 

 îavage ; fur deux parties de mine , pelée avant la cal- 

 cination , puis calcinée , on met deux parties de 

 fiel de verre , un peu de lim.aille de fer , & huit par- 

 ties de fiux noir. 



La mine de cuivre fufible , & exempte d'arfenic & 

 'de foufre , demande trois parties de fiux noir fur 

 une de mine torréfiée , pefée avant la toiréfaûion. 

 Nous avertiffons ici , pour éviter les repétitions , 

 que toutes les.mines dont nous indiquons les quanti- 

 tés , font toujours rôties & pefées avantleur grillage. 

 iFoyei Essai. 



Si l'on a à réduire la mine de cuivre de l'article 

 précédent , mêlée de terres & de pierres , infépara- 

 bles par réluîrlation,qui la rendent réfraftaire, à une 

 partie de cette mine, on ajoute quatre parties de fiux 

 2ioir , &; une de fiel de verre. 



On traite par la même méthode & avec les mê- 

 mes proportions de fiux réduûifs , la mine de cuivre 

 martiale. 



Quand elle efl jointe à des matières fulphureufes, 

 srfenicales & demi-métalliques , les proportions des 

 fondans & des réduûifs font encore les mêmes , & 

 pour lors el!e donne deux x'égules , l'un greffier, & 

 •l'autre moins impur. 



Une mine de, cuivre pyriteufe & crue peut être 

 traitée par la Gratification avec les charbons , avec 

 ime addition de fcorie pour fondant. Voyc^ Fonte 

 GRAND. Il en réfulte un régule groffier. 



La même mine fe peut encore traiter dans les vaif- 

 •feaux fermés , & pour lors on ajoute deux ou trois 

 parties de verre commun ou de fcories fufibles , un 

 tiers ou un quart de borax à une de la mine ; on a un 

 arégule groffier. 



Les régules groffiers des deux derniers articles , 

 ibnt convertis en cuivre noir , û on les grille à dif- 

 férentes reprifes , & qu'on leur ajoûte du fiux noir : 

 on peut encore faire cette rédudion à -travers les 

 charbons. J^oyeiFoNlE en grand. 



On examine la quantité de cuivre que peuvent 

 contenir les fcories de tous les articles précédens fur 

 îe cuivre, en leur ajoutant du verre commun très- 

 fufible , ou le fiux noir , fi elles ne font que peu ou 

 point fulphureufes, pour les traiter dans les vaiffeaux 

 fermés : l'on peut encore fuivre la méthode qui con- 

 cerne la mine pyriteufe & crue , fi on en a une gran- 

 de quantité. 



La mine d'étain fe traite comme la mine fufible de 

 plomb , excepté qu'on y ajoùte encore autant de 

 poix que de limaille de fer. Fbyei Essai. 



La mine de fer fe réduit , ainfi que nous l'avons 

 dit à la fin de V article Essai. 



Mais fi le régule en efl fragile , & ne peut fuppor- 

 îer un bon coup de marteau , foit quand il efl froid 

 ou quand il efl chaud , s'il n'a point l'éclat métalli- 

 que ; aux trois parties de fiux blanc , &: à une par- 

 tie de verre pilé & de poudre de charbon , on ajoû- 

 te une moitié de chaux du poids total de ces ingré- 

 diens. Foye^^ Fer. 



La même mine , accompagnée de pierres réfradai- 

 res , demande égales parties de borax, outre le fiux 



l'avant dernier article. 

 ^oms FI, 



Le fer erad ou cafTant devient dudîle , fi étant mis 

 fur un catin de brafque pefante , on le couvre de fco- 

 rie fufible ou de fable , & qu'après l'y .^voir fondu 

 fous les charbons , on le pétriffe & l'étiré fous le 

 marteau, /^oye^ Fer 6- Acier. 



On réduit çe métal en acier par la cémentation 

 avec les corps inflammables : on fe fert à cefujet de 

 différentes comportions quire viennent toutes au mê- 

 me, quand elles fburnifîent un phlogiflique exempt 

 d'acide fulphureux. Siu: une partie de poufîier on 

 met une demi-partie de cendres de bois ; ou à deux 

 parties de poudre de charbon, & une demi -partie 

 de cendre de bois , on ajoûte une partie d'os , de 

 cornes , de cuir , de poils brûlés à noirceur dans un. 

 vaiffeau fermé , placé f ur un feu modéré. Foy. A cier 

 & Trempe en paquet. 



On convertit encore en acier le fer aigre ou fa mi- 

 ne , en les fondant couvert de fcories ou de fable fous 

 les charbons dans un catin de brafque, & les marte- 

 lant enfuite. Foye:j^ AciER & Mine d'AcieR. 



La mine d'antimoine calcinée feule ou avec le ni- 

 tre , ou bien détonnée avec ce fel , fe réduit en ré- 

 gule avec un quart de fiux noir ; dans la calcination 

 avec le nitre , on a foin de jetter du fuif de tems en 

 tems. Foyei RÉGULE d'Antimoine. 



Les fleurs de zinc blanches, ou bleues & grifes, 

 calcinées à blancheur àun feu ouvert médiocre, font 

 irréduûibles par les fiux réduâifs ordinaires ou les 

 fondans fallns ; mais elles fe vitrifient avec eux. 

 Foye:^ les articles NiHlL ALBUM, POMPHOLIX, 

 Laine philosophique, Vitriol de Zinc, 



&c 



Mais les fleurs bleues & grifes , fondues même avec 

 des fels privés de phlogiftique , donnent quelques 

 grains de zinc, comme avec le fiel de verre , la pier- 

 re à cautère. Foyei l'article fuivant ; & dans le corps 

 de cet Ouvrage , les articles qui y font indiqués. 



Le zinc & la plûpart des corps qui en tirent leur 

 origine , font les fondans du cuivre ; on cémente 

 avec la poudre de charbon , la calamine , le zinc , la 

 cadmie des fourneaux ou l'on a traité le zinc, & la 

 tuthie pour en faire du cuivre jaune. Foye^^ Lai- 

 ton, Cémentation. 



On réduit en régule deux parties de chaux d'arfe- 

 nic avec une partie do. fiux noir , une demi-partie de 

 fiel de verre , & autant de limaille de fer non rouil- 

 lé ; ou bien feulement en l'empâtant d'une^jartie de 

 fa von , & y ajoutant une demi -partie d'alkali fixe : 

 le régule fe fublime au couvercle du creufet , fous la 

 forme de pointes prifmatiques qui refiemblent à la 

 feve du hêtre. 



On réduit le cobolt avec le fiux noir. Foye^ le mé- 

 moire de M. Brandt. 



On n'entendra bien tout ce qui précède & ce que 

 nous allons dire , qu'on ne joigne à cet article la 

 connoifTance de la calcination , du phlogiflique , 

 & de la réduftion. Foye?^ ces articles. 



Il réfulte de ce que nous avons dit fur les corps 

 réduûifs, qu'un métal qui a perdu par la calcination 

 fon phlogifîique , le retrouve dans tout corps inflam- 

 mable qui ne contiendra point d'acide viîriolique, 

 & oîi la matière du feu fera fi étroitement unie à un 

 corps fixe , qu'il n'y aura qu'un feu ouvert capable 

 de la dégager , à moins que ce corps ne fe trouve 

 joint à un autre avec qui ce phlogiftique a rapport. 

 Le charbon, traité à la violence du feu dans les vaif- 

 feaux fermés , ne donne point fon phlogiflique ; le 

 tartre , la corne de cerf, &c. traités parla même mé- 

 thode, confervent auffi le leur. U n'y a donc que la 

 préfence d'un autre corps , avec qui cette matière 

 de feu a analogie , qui puifTe la leur enlever. Foyc^ 

 Calcination. 



Quand nous avons dit que la réduâion fe faifoit 



A A A a a a 



